22 
Glas von der Zusammensetzung: 20%, Borsäure, 440%, Kiesel- 
säure, 8 Natron. 8 Tonerde und 20 Bleioxyd zeigte sich auch 
optisch vorzüglich verwendbar, denn seine Dispersion war be- 
deutend herabgedrückt. Die weitere Einführung von Zinkoxyd 
und Baryt in Glasflüsse führte zur Erzeugung der „Barytflinte“ 
und „Baryumsilikat-Krongläser“. die hohe Lichtbrechung mit 
geringer Farbenzerstreuung besitzen und vorzüglich haltbar sind. '! 
Es sei hier bereits erwähnt, daß die neueren im Glaswerk von 
Schott & Genossen in Jena erzeugten Gläser, wenn sie in das 
vorerwähnte Schema eingetragen werden, auffallend weit außer 
die Linie der früheren Gläser zu liegen kommen. Zu derselben 
Zeit wurden im Zeisswerk nach den Berechnungen von Abbe 
aus den neuen Borat- und Phosphatgläsern Mikroskopobjektive 
versuchsweise hergestellt, die den hohen Erwartungen entsprachen, 
denn das eine von ihnen, zu dem sieben Schott’sche Gläser 
verwendet wurden, war frei von dem berüchtigten „sekundären 
Spektrum“; ein anderes besaß den bisher unerreichten Öffnungs- 
winkel von 180°. Damit war der Grundstein zur Weiterent- 
wicklung der Mikroskope gelegt, die sich die moderne Biologie 
mit größtem Erfolge zunutze machte. 
Im Vertrauen auf ihre bisherigen Erfolge schlossen Abbe, 
Schott und die beiden Zeiß 1884 einen fünfjährigen Vertrag; 
ein Kapital von 60.000 Mark sollte aufgewendet werden und 
aus den Vertragsbestimmungen zeigt sich, daß die opfermutigen 
Unternehmer von vorneherein mit dem Verbrauche dieser Summe 
rechneten — also eine Spekulation, die nur hoher Idealismus 
entwickeln konnte. Zum Glück sprachen sich aber zur gleichen 
Zeit mehrere deutsche Optiker, besonders Emil Busch in Rathenow 
für die Notwendigkeit aus, daß dem Bedürfnis der preußischen 
Optik und Feinmechanik durch Errichtung einer besonderen 
Glasschmelzerei mit staatlicher Unterstützung abgeholfen werde. 
Auf Antrag des Kultusministers von Gosler bewilligte das 
ı Eine Schmelze des neuen Kronglases, bestehend aus 36°5 Teilen 
Kieselsäure, 8 Teilen Kali, 44 Baryt, 11 Tonerde und 0'5 Arsenik zeigte 
eine Brechung der gelben Linie des Spektrums von 1'587 gegenüber einem 
leichten Bleiglas gewöhnlicher Zusammensetzung von 1'537 Lichtbrechung 
bei gleicher Farbenzerstreuung. 
